メッキ処理加工一覧アルマイト加工処理はアルミニウム専用のめっき加工処理です。白アルマイト加工処理と着色アルマイト加工処理があり、使用目的にあったアルマイト加工処理をご提案いたします。●アルマイト加工処理とは?陽極酸化処理により、アルミニウムの表面に活性な酸素が発生し、これとアルミニウムが反応して「酸化アルミニウム」となり、次第に成長していくアルミニウム専用の処理です。事前の打合せが必要です。弊社にて行うアルマイト加工処理は、硫酸法という一般的な手法です。下記の表にて基本的な特性を掲載します。通常のめっきの場合には、製品の上に異種金属の膜が重なりめっき層を形成しています。アルマイト加工処理は、めっき中にアルミ素地自体がめっき浴中に溶解し、酸化された2倍のアルマイト層が析出します。(アルマイト液)の種類やアルミニウム合金の種類によって、陽極酸化処理時に皮膜自体が自然に発色する皮膜を「自然発色皮膜」と呼びます。生成した皮膜(アルマイト)は他の方法で得られる皮膜と比較して、その透明度がよいので多くのアルミニウム合金に適しています。光輝仕上げ後の陽極酸化皮膜として最適ですが、マンガン、ケイ素などを多く含む合金では灰色から灰黒色となり、マグネシウムを多く含む合金では、淡黄色から黄金色になります。皮膜の熱伝導率は66.98w/h/m/K(0.16cal/cm.sec.deg)程度であり、市販の純アルミニウム材の約1/3と低く、これを利用してピストン、シリンダなどの製品に遮熱用として100μm以上の硬質皮膜を処理することがあります。酸化アルミニウムは両性金属酸化物で、強酸やアルカリと化学的に反応するが、中性付近では安定である。従って陽極酸化皮膜は中性付近では良好な耐食性を示し、アルミニウムを腐食環境から保護する。陽極酸化皮膜の耐食性は優れていますが、使用される環境によって、その防食効果は異なりますのでその環境における腐食因子を十分考慮に入れ皮膜の種類、皮膜厚さなどを適切に選ぶ必要があります。酸化アルミニウムは両性金属酸化物で、強酸やアルカリと化学的に反応するが、中性付近では安定である。従って陽極酸化皮膜は中性付近では良好な耐食性を示し、アルミニウムを腐食環境から保護する。陽極酸化皮膜の耐食性は優れていますが、使用される環境によって、その防食効果は異なりますのでその環境における腐食因子を十分考慮に入れ皮膜の種類、皮膜厚さなどを適切に選ぶ必要があります。建材など大気中で使用される場合の腐食因子としては次のような項目があげられます。建材など大気中で使用される場合の腐食因子としては次のような項目があげられます。再めっき(めっき剥離後もう一度アルマイト加工処理する)が困難です。めっき後、追加工(機械加工)が必要な場合には、一度ご相談ください。アルミの材料及びめっき厚により仕上りに色が変化します。例:A5052とA2017では、色が異なります。10μと30μでは、色が違います。黒アルマイト加工処理は、最低30μの膜厚が必要です。溶接部などに隙間がございますと良好な「着色」が出来ない場合がございます。メッキに関するご相談はこちらからお気軽にお問合わせ下さい。